BESTIMMUNG DER CONSTANTEN DER ELASTICITAET ETC. 17 



Ich will schon hier mittheilen , dass trotz des verhältnissmässia; gröbe- 

 ren Kornes, welches durch das langsame Erkalten entstanden ist, das 

 Material sehr schön homogen war, und die verschiedenen aus ihm ge- 

 schnittenen Stäbe sich recht vollkommen übereinstimmend verhielten. 



Silber ist von der deutschen Gold- und Silberscheide-Anstalt in 

 Frankfurt a. M. bezogen und eine kleinere Probe hier durch Herrn 

 Goldschmied Knau er, eine grössere in Frankfurt selbst in Barren ge- 

 gossen. Gegen alles Erwarten verhielten sich die Präparate von ein- 

 ander sehr verschieden, namentlich die aus den hier hergestellten klei- 

 neren Barren geschnittenen ; die Elasticitätsmoduln weichen bis zu 1 0 

 unter einander ab, die Dämpfungsconstanten noch mehr. 



Wismuth ist als chemisch rein von H. Kahlbaum in Berlin 

 bezogen und hier im physikalischen Institut durch Herrn Dr. Drude 

 geschmolzen. 



Um die Gussporen möglichst zu vermeiden geschah dies in einem 

 etwa 50 cm langen weiten Glasrohr, das mit der Quecksilberluftpumpe 

 nahe luftleer gemacht war. Nachdem die Masse flüssig geworden war 

 und auch beim Neigen des Glasrohres, — wodurch der hydrostatische 

 Druck im Innern des Schmelzflusses vermindert wurde, — keine Luftbla- 

 sen mehr aufstiegen , wurde der Gasbrenner beseitigt , die Verbindung 

 mit der Luftpumpe unterbrochen und das Glasrohr in ein Gefäss mit 

 sehr heissem Sand gesteckt, um die Erkaltung langsam und unter At- 

 mosphärendruck vorsichgehen zu lassen. Letzteres geschah, um etwa 

 noch vorhandene Luftbläschen zur Absorption zu bringen oder doch auf 

 ein recht kleines Volumen zu comprimiren. 



In Folge der langsamen Abkühlung sind nun allerdings die Kry- 

 stallindividuen in der Masse sehr gross geworden, und die Präparate 

 können kaum mehr als quasi-isotrop gelten ; demgemäss weichen die 

 an ihnen erhaltenen Eesultate sehr stark von einander ab. 



Cadmium ist aus derselben Quelle bezogen, wie Wismuth, und 

 ähnlich verschmolzen. Wegen der sehr starken Contraction, welche 

 dasselbe beim Erstarren erfährt, war es nöthig, den obern Theil der ge- 

 schmolzenen Masse noch in flüssigem Zustande zu erhalten, während 

 Mathematische Classe. XXXVIII. 2. C 



